— 2 — 



Krystallen enthält einer (Chanarcillo) 1.4 % Sb, die andern sind wahr- 

 scheinlich fast ganz frei von Sb. 



Zahl der Kanten Grenzwerthe 

 rr = 107° 48' 66 r r = 107° 47'— 52' 



ee = 137° 13'— 17' 



Farbe und Strich. Im reflectirten Lichte ist die Farbe beider 

 Mineralien dieselbe: schwarz oder grauschwarz; durch theilweises Durch- 

 fallen des Lichts entstehen die verschiedenen Nuancen. Im durchfallenden 

 Lichte ist Pyrargyrit röthlich purpurn, Proustit zinnoberroth. An der Ober- 

 flächenfarbe sind die Mineralien nicht zu unterscheiden, wohl aber an der 

 Farbe des Strichs, den man durch Zermalmen eines winzigen Fragments 

 auf weissem Papier erhält. Dann ist stets Pyrargyrit purpurroth, Proustit 

 Scharlach zinnoberroth. In dieser Weise hervorgebracht unterscheidet sich 

 der Strich von Pyrargyrit, welcher 2—3 °/ As enthält, nicht von dem des 

 reinen Proustit; ersterer erscheint dagegen etwas heller, wenn man eine 

 beträchtliche Menge der Substanz zerdrückt. Auch Verunreinigungen (Ste- 

 phanit, Miargyrit) sind am Strich zu erkennen. 



Analysen. 



Alle Eothgültigerzexemplare des Britischen Museums wurden nach 

 der Strichprobe in Pyrargyrit und Proustit geschieden; sämmtliche der 

 ersteren Art wurden auf Arsen geprüft und diejenigen, welche am meisten 

 davon enthielten, quantitativ analysirt. Im höchsten Falle wurden 2,6 

 As gefunden. 



Die Zersetzung fand im Chlorstrom statt. Trennung des As und Sb 

 beim Pyrargyrit nach Fischer's Methode, modificirt durch Hufschmidt und 

 Classen, beim Proustit durch Magnesiamischung. 



Pyrargyrit. 





Andreas- 

 berg 



Santa Lucia, 

 Guanaxuato 



Andreasberg 

 (Abend- 

 röthe ?) 



Galega, 

 Zacatecas 



Andreas- 

 berg 



Ag 



59.75 



59,74 



59.91 



60.04 



57.46 



S 



17.81 



enthält kein 



17.79 



17.74 



18.62 



Sb 



22.45 



As 



22.09 



22.39 



23.73 



As 







0.12 



0.27 



0.30 



Summe 

 Sp. Gew. 

 gemessen 

 berechnet 

 Bemer- 

 kungen 



100.01 

 5.82 

 ee=137°55' 

 rr = 108°38' 



5.85 

 ee=137°55i' 

 rr=108°38 : 



99.91 



rr = 108°38' 

 ee = 137°55' 



100.44 

 5.83 



Eine Gruppe 

 gross., mat- 

 ter,unebener 

 Krystalle. 



100.11 



rr = 108°40' 

 ee = 137°55' 

 Die Substanz 

 war ver- 

 mengt mit 

 Hypargyrit. 



« 



